SÉANCE DU 9 MAI igiO. II7I 



initial 3""', i4, composé de i""',68 C^H- + l'^'/iG Az-. Volume final 2""', 72, 

 composé de i'^"'',26 C'H- -h i'""',4<^ ^^z-. L'azote primitif se retrouve 

 intact; il n'y a pas eu d'acide cyanhydrique formé. 



L'acétylène n'est pas modifié, mais son volume est diminué des o''"'°,/|2 

 qui correspondent au polymère jaune déposé sur les parois; sa contraction 

 a été de 23 pour 100. 



Polymérisation de l'éthylène. — 1° Ethylène seul. — Tube soumis à 

 l'action de la lampe de 220 volts à 4'"' de distance, durant 2 lieures. Volume 

 initial 2""'', 72; volume final 2""', 42- Contraction 11 pour 100. Une partie 

 du gaz résiduel est analysée par combustion, puis par addition de potasse et 

 de pyrogallol. 



Gaz total. 



Observé i''"'\ 2.5 



Calculé pour C'H'. i'^"'',24 



Le gaz résiduel est donc de l'étbylène pur. Il s'est formé un polymère 

 liquide cireux, qui exhale une odeur de graisse rance, et bout un peu 

 au-dessus de 100°. C'est un corps qui rappelle le caprylène ou les jcorps 

 homologues obtenus dans la décomposition pyrogénée des cires. 



Dans une autre expérience, après 3 heures d'exposition à 5*^''° environ de 

 distance de la lampe de 1 10 volts, l'éthylène s'est contracté de i3 pour 100 

 avec formation du même polymère. Le gaz résiduel, analysé comme précé- 

 demment, est de l'éthylène pur. 



La facilité et la simplicité de cette réaction déterminée par les rayons 

 ultraviolets contraste avec les résultats négatifs antérieurs de Goriainoffet 

 Boutleroir qui déclarent dans leur Mémoire 5m/- les polyolènes : « Nous avons 

 cherché à polymériser l'étbylène, mais sans y réussir » (^Ann. derChem., 

 t. CLXIX, 1873, p. 147). 



2° Mélange d'éthylêne et d'acétylène. — Tube soumis durant 2 heures 

 au rayonnement de la lampe à 220 volts, à 4*"'" de distance. Volume 

 initial 3""', 22, composé de i'""',52 C-H-+i™\7o C^H''. Volume final 

 2'""V36. Contraction 26 pour 100. 



Le tube de quartz est tapissé d'un revêtement solide jaune fauve, d'aspect 

 identique au polymère de l'acétylène, et, en plus, d'un enduit gras entraî- 

 nable par la chaleur au-dessus de 100", sous forme de vapeurs lourdes 

 d'odeur rance et semblable au produit de condensation donné par l'éthylène 

 seul. 



POLYMÉRIS.VTION DU CY.VNOGKME. FORMATION DU PARACYANOGÈNE. \° Cytt- 



C. R-, 1910, i" Semestre. (T. 150, N° 19.) l54 



